212 Keferate. XXVIII, 2. 



4. Präparationsmethoden im allgemeinen. 



Duclaux, J., et Hameln, A., Observations siir I'emploi 

 des filtres de collodion (Ann. d. l'Inst. Pasteur 

 t. XXV, 1911, p. 145 — 149). 



Die bisherigen Kollodiumfilter verlieren beim Trocknen ihre 

 Durchlässigkeit völlig und können auch nicht sterilisiert werden, da 

 sie sich beim Erhitzen auf 100^ sogar unter Wasser krümmen und 

 verhärten. Diese Schwierigkeiten vermieden die Verflt. dadurch, daß 

 sie von Nitrocellulose ausgingen und diese durch ein Verfahren 

 denitrierten, welches ganz analog dem von Chardonxet zur Ge- 

 winnung künstlicher Seide benutzten ist. 



Am besten gelingt das Denitrieren mit käuflichem Amraonium- 

 sulfhydrat, welches mit 4 Teilen Wasser verdünnt und auf 40" C 

 erhitzt wird, es denitriert in etwa einer halben Stunde die Filter 

 völlig. Darauf spült man das Filter zunächst mit ammoniakalischem 

 Wasser aus (um die Abscheidung von Schwefel zu verhindern) und 

 alsdann mit destilliertem Wasser. Die Permeabilität der Filter wird 

 durch das Verfahren nur um 10 bis 20 Prozent vermindert; ihre 

 Brauchbarkeit wird durch siedendes Wasser nicht eingeschränkt, 

 sogar bei halbstündigem Kochen bleiben sie unverändert. Daher 

 eignen sie sich gut zum Sterilisieren durch dämpfendes Erhitzen. 

 Auch können diese Filter beliebig oft getrocknet und wieder von 

 neuem verwandt werden. Hierbei verkleinert sich nur durch das 

 erste Trocknen das Volum der Poren und daher die Filtrations- 

 geschwindigkeit etwas (zum Teil um etwa ^j^) ; zwar kann man durch 

 einstündiges Behandeln mit einer lOprozentigen Ammoniaklösung bei 

 60^ die Porosität wieder erhöhen, jedoch nur auf Kosten der Wider- 

 standsfähigkeit der Filter. 



Diese Verkleinerung des Porenvolums , die für gewöhnliche 

 Filtrationen nachteilig ist , erweist sich aber als vorteilhaft für die 

 Dialyse, hierfür stellt man am besten folgendermaßen die Filter her: 



Man bereite aus 4- bis öprozentigem Collodion einen sehr dünnen 

 Mantel auf einer Glasform, man befestige den Mantel auf einer Glas- 

 röhre und lasse ihn völlig austrocknen, während man von innen her 

 einen schwachen Luftdruck wirken läßt, um Deformationen möglichst 

 zu vermeiden. Darauf denitriere man. Es ergeben sich etwa 0"01 mm 

 dicke Filter. 



